Terbit online pada laman web jurnal: https://journal.isas.or.id/index.php/JAMERE

## JOURNAL OF APPLIED MECHANICAL ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY (JAMERE)
Vol. 3 No. 2 Agustus 2023 81 - 87
ISSN: 2775-1031

## Pengaruh Penambahan Admixture Terhadap Nilai Slump dan Kuat Tekan Beton Bleeding
Darsini 1* , Eko Pramuda Triwardana 2 , Rahmatul Ahya 3
1,2,3 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Email : darsini.ti@gmail.com ; ekopramuda123@gmail.com

## Abstract
In construction projects that occur during the construction or post-construction process, we can often encounter various problems, one of which is damage to fresh concrete such as bleeding in fresh concrete. The condition of the volume of deformed concrete in 1 year at the study site was 307 m3 due to extreme weather conditions (rain) in October - March, the slump value could change due to the fact that the funnel on the mixer truck was not closed. This research was carried out by adding bleeding concrete with admixture. This study aims to determine whether bleeding concrete can return to normal concrete after admixture is added. The method used is an experimental method using 15x15x15 cm cube specimens tested at age, 3 days, 7 days, 14 days, and 28 days. The quality of the concrete used in this study was C40 and C50 with an admixture composition of 0.05%, 0.1% and 0.2%. Based on this study, the slump values for the 0.05% admixture composition for C40 and C50 were 24 and 21 cm, for the 0.1% admixture composition were 18 cm and for the 0.2% admixture composition were 17 and 18 cm. Maximum concrete compressive strength at 28 days of age for 0.1% admixture composition with C40 quality is 45.79 MPa and for C50 quality is 59.14 MPa. The time required for one repair of bleeding concrete at the casting location using admixture is 10 minutes, so that it can be time efficient by 205 minutes or equivalent to a time efficiency of 95.34%. With this admixture can reduce costs by Rp. 54,750,073 or equivalent to 83.45% of the total volume of bleeding of 307 m 3 .
Keywords: concrete, bleeding, admxiture, compressive strength, slump

## Abstrak
Proyek  konstruksi  yang  terjadi  saat  proses  konstruksi  maupun  pasca  konstruksi  seringkali  dapat  kita  jumpai beragam permasalahan, salah satunya adalah kerusakan pada beton segar seperti terjadinya bleeding pada beton segar. Kondisi volume beton cacat dalam 1 tahun di lokasi penelitian sebesar 307 m 3 karena kondisi cuaca ekstrim (hujan) dibulan Oktober – Maret, nilai slump dapat berubah karena faktor tidak ditutupnya corong pada truk mixer . Penelitian  ini dilakukan dengan  menambahkan beton  yang bleeding dengan admixture. Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  beton  yang  bleeding  dapat  kembali  menjadi  beton  normal  setelah  ditambahkan  admixture, metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan benda uji kubus ukuran 15x15x15 cm yang diuji  yaitu pada umur, 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Mutu beton yang digunakan pada penelitian ini yaitu mutu C40 dan C50 dengan komposisi admixture yaitu 0,05%, 0,1%, dan 0,2%. Berdasarkan penelitian ini didapat  hasil  nilai  slump  untuk  komposisi  admixture  0,05%  untuk  C40  dan  C50  adalah  24  dan  21  cm,  untuk komposisi admixture 0,1% adalah 18 cm dan untuk komposisi admixture 0,2% adalah 17 dan 18 cm. Kuat tekan beton maksimum di umur 28 hari untuk komposisi admixture 0,1% dengan mutu C40 adalah 45,79 Mpa dan untuk mutu  C50  adalah  59,14  Mpa.  Waktu yang  dibutuhkan  untuk  sekali  perbaikan  beton  yang  bleeding  di  lokasi pengecoran  dengan  menggunakan  admixture  yaitu  10  menit,  sehingga  dapat  mengefisiensi  waktu  sebesar  205 menit atau setara dengan effisiensi waktu 95,34%. Dengan adanya admixture ini dapat menekan biaya sebesar Rp. 54.750.073 atau setara dengan 83,45% dari total volume bleeding sebesar 307 m 3 .
Kata kunci: beton, bleeding , admxiture , kuat tekan, slump .
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 2Agustus 2023 81 – 87

## 1. Pendahuluan
Proyek  konstruksi  yang  terjadi  saat  proses  konstruksi maupun  pasca  konstruksi  seringkali  dapat  kita  jumpai beragam permasalahan, salah satunya adalah kerusakan pada beton segar seperti terjadinya bleeding pada beton segar.  Beberapa  penyebab  terjadinya  bleeding  pada beton segar diantaranya, kelalaian pekerja, material yang digunakan basah, metode pengambilan material kurang tepat,  error  pada  timbangan batching  plant ,  dan  cuaca yang ekstrem (Aprilianti & Nadia, 2012).
Permasalahan  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian diantaranya adalah pada saat beton segar sampai di site terjadi bleeding dikarenakan beberapa faktor yaitu cuaca yang  ekstrem  (kondisi  hujan),  tidak  adanya  penutup corong pada truck mixer, kurangnya pengecekan kadar air  material  oleh  QC,  sehingga  pada  saat  dilakukan pengecekan  slump  di  lapangan  terjadi  bleeding  pada beton  sehingga  nilai  slump  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan  dan  beton  dikembalikan  oleh  pelaksana lapangan untuk dilakukan repair. Dengan dipulangkannya beton kembali ke batching plant karena nilai slump yang tidak sesuai, menyebabkan in effisiensi dari  segi  waktu,  bahan  bakar  kendaraan,  upah  pekerja, material, dan biaya lainnya, maka penulis berniat untuk melakukan  penelitian  tentang repair pada  beton  segar dengan  cara  menambahkan  bahan  tambah admixture pada  beton  segar  yang bleeding di  lapangan  sehingga truk  mixer  tidak  perlu  untuk  mengembalikan  beton  ke batching plant dan juga untuk mengurangi biaya repair material,  bahan  bakar,  dan  upah  pekerja.  Penelitian  ini juga  dapat  menghemat  waktu repair lebih  cepat  di lapangan dibandingkan dengan repair di batching plant. Dikarenakan kondisi volume beton cacat dalam 1 tahun sebesar  307  m 3 karena  kondisi  cuaca  ekstrim  (hujan) dibulan  Oktober  –  Maret  nilai slump dapat  berubah karena faktor tidak ditutupnya corong pada truk mixer.
Maka  penulis  peneliti  akan  membuat admixture yang nantinya  akan  ditambahkan  dengan  dosis  tertentu  saat terjadi bleeding di  lapangan  agar  nilai slump kembali normal.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mahendra  et  al.,  2021)  dengan  judul  Pengaruh Penambahan Viscosity Modifying Admixture Terhadap Sifat  Mekanik  Beton  Geopolimer  SCC  memiliki perbandingan  dengan  peneliti  yaitu  admixture  yang digunakan  telah  disubstitusi  dan  dimodifikasi  bahan dasar  viscositas  yang  biasa  dipakai  dengan  based material  emulsion  parafin  oil  sehingga  harga  dan kualitas  bersaing,  peneliti  juga  membandingkan  waktu perbaikan di lapangan dan di batching plant. Persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan  beton dengan  mutu tinggi dan penelitian dilakukan dengan umur beton yang sama yaitu 3, 7, 14 dan 28 hari.
Rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana performa beton bleeding ketika ditambahkan admixture
2. Bagaimana cara mengatasi beton bleeding di lapangan
3. Bagaimana cara mengurangi biaya repair beton segar
4. Bagaimana perbandingan dari segi waktu repair di batching plant dengan penambahan admixture di lapangan
5. Bagaimana pengaruh penambahan admixture
terhadap nilai slump dan kuat tekan beton bleeding Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui  performa  beton  ketika  ditambahkan admixture
2. Mengatasi permasalahan beton bleeding di lapangan 3. Mengurangi biaya repair beton segar
4. Membandingkan  waktu repair di batching  plant dengan penambahan admixture di lapangan 5. Menganalisis  pengaruh  penambahan admixture terhadap nilai slump dan kuat tekan beton bleeding

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Laboratorium  Wika Beton yang beralamat di Jl. Interchange Karawang Barat dan obyek yang akan diteliti adalah nilai kuat tekan dan nilai  slump  pada  penggunaan admixture yang  akan menjadi bahan tambah pada beton yang bleeding. Alat- alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  ayakan, timbangan  elektrik,  oven,  gelas  ukur,  cawan,  cetakan benda uji kubus, satu set alat slump, mixer mini. Alat ini digunakan sebagai pembuatan beton. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu semen, fly ash, pasir,  split,  air,  dan  admixture.  Bahan  ini  dignakan sebagai  sampel  untuk  membuat  beton  dengan  jumlah benda uji masing-masing sampel yaitu 4 buah.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam. Variabel  yang  pertama  merupakan  variabel  bebas ( independent variable ) yang diberi notasi X dan variabel yang  kedua  merupakan  variabel  terikat  ( dependent variable ) yang diberi notasi Y. Penelitian ini ditentukan bahwa  variabel  bebasnya (X) adalah  beton  yang  diberi tambahan admixture dan  variabel  terikatnya  (Y)  kuat tekan beton dan slump .
Berikut  adalah  kerangka  alir  yang  akan  dilaksanakan dalam penelitian:
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 2Agustus 2023 81 – 87

## Gambar 1. Diagram alir penelitian

## 3.   Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis adalah nilai slump, dosis admixture  yang digunakan, dan  nilai  kuat tekan.  Setelah  data  tersebut  diperoleh  maka  dapat dilakukan perbandingan dari segi waktu dan biaya. 1. Nilai Slump
Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui  workability pada  beton.  Nilai  slump  yang  digunakan  adalah  nilai slump beton yang bleeding. Dan berikut ini adalah hasil pengujian  nilai  slump  yang  bleeding  pada  tiap  mutu beton:
Tabel 1 Nilai Slump Bleeding No Kode Beton Waktu (Menit) Nilai Slump Jatuh (cm) Nilai Slump Flow (cm) 1 C40 0 26
65
2
60 27 64 3 120
27 63
1 C50 0 23 77 2 60 24 75 3 120 24 74
Mutu C40 dan mutu C50 merupakan beton mutu beton tinggi dengan nilai dengan nilai slump yaitu 18±2. Dari hasil  tabel  1  nilai  slump  untuk  masing-masing  mutu tidak  masuk  kedalam  standar  yang  disesuaikan  yaitu 18±2.
2. Nilai Kuat Tekan Nilai kuat tekan pada beton adalah untuk mengetahui seberapa  kuat  beton  tersebut  dapat  menahan  beban diatasnya. Nilai kuat tekan beton dapat  dilakukan pada benda uji beton dengan umur 3 hari, 7 hari, 14 hari dan
28 hari. Peneliti menggunakan 2 benda uji untuk masing- masing  umur  beton.  Berikut  adalah  nilai  kuat  tekan beton untuk masing-masing mutu beton.
Tabel 2 Nilai Kuat Tekan Beton Bleeding
Mutu C40 dan mutu C50 merupakan beton mutu tinggi dengan  nilai kuat tekan beton dengan  nilai rata-rata 40 dan  50  MPa.  Dari  hasil  table  2  nilai  kuat  tekan  untuk masing-masing  mutu  pada  setiap  umur  beton  tidak masuk  kedalam  standar  yang  disesuaikan  yaitu  40  dan 50 MPa.
3. Dosis Penambahan Admixture Admixture yang  akan  digunakan  dibuat  dengan mencampurkan  bahan  emulsion  parafin  oil,  Na 2 SiO 3 , dan NaOH. Dosis yang digunakan untuk menambahkan admixture ke dalam adukan beton yang bleeding adalah sebesar 0,05%, 0,1%, dan 0,2%. Jika nilai slump masih belum  sesuai  dengan  persyaratan,  maka  dilakukan penambahan admixture dengan  dosis  maksimal  0,2% dari sementitius. Tujuanbya adalah  untuk memperbaiki nilai  kuat  tekan  beton  dan slump pada  beton  yang bleeding sehingga didapatkan nilai slump dan kuat tekan beton yang sesuai dengan standar. 4. Pengujian Slump Beton
Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui  performa pada  beton  dengan  melakukan  metode  trial  and  error dengan 3 percobaan penambahan admixture pada beton bleeding  dengan  dosis  0,05%,  0,1%,  dan  0,2% admixture  dari  total  sementitius.  Pengujian  dilakukan dengan  mengukur  tinggi  beton  yang  jatuh  dan  lebar beton yang jatuh. Data berikut berasal dari tabel 1 nilai slump  bleeding  dengan  penambahan  dosis  admixture 0,05%:
Tabel 3 Nilai Slump Bleeding
No Kode Beton Wakt u (Meni t) Nilai Slump Jatuh bleeding (cm) Nilai Slump Flow bleeding (cm) Nilai Slump Jatuh + 0,05% admixtur e (cm) Nilai Slump Flow + 0,05% admixtur e (cm)
1 C40 0
26
65 25 60 60 27 64 24 59 120 27 63 24 58 2 C50 0 23 77 23 55 60 24 75 22 53 120 24
74
21
52
Dari tabel 3 didapatkan nilai slump dengan penambahan 0,05% Admixture pada  mutu  beton  C40  berturut-turut yaitu 25, 24, 24 Mpa, dan pada mutu beton C50 berturut- turut  yaitu  23,22,  dan  21  Mpa,  namun  dosis  ini  masih
Selesai Mulai Tujuan Penelitian Perumusan Masalah Observasi dan Studi Literatur Pengumpulan Data 1. Nilai Slump 2. Nilai Kuat Tekan 3. Dosis Penambahan Admixture Pengolahan Data Analisis (Analyzing) : 1. Menganalisis dosis admixture
2. Kuat tekan
3. Perbandingan dari segi biaya dan waktu 1.
Analisa dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran No Umur Uji Kuat Tekan Beton C40 (Mpa) Kuat Tekan Beton C50 (Mpa) Beton Bleeding Beton Bleeding 1 3 hari 20,34 20,73 30,23
30,94
21,12 31,65 2 7 hari
28,32 29,03 32,32 32,84 29,74 33,37 3
14 hari
33,23 32,72 33,43 33,32 32,21
33,21
4 28 hari
33,11 33,59 34,24
34,67 34,07 35,11
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 2Agustus 2023 81 – 87
belum  mencapai  nilai slump target  yang  diharapkan yaitu 18 ± 2.
Berikut  ini  adalah  gambar  perbandingan  grafik  beton C40 slump bleeding dengan beton yang sudah ditambah dengan admixture 0,05%:
Gambar 1 Grafik  Slump Bleeding vs Penambahan Admixture 0,05% Mutu Beton C40 Sumber: (Penulis, 2023)
Dari  gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  penambahan admixture dengan  dosis  0,05%  dari  sementitius  pada beton  yang bleeding mutu  C40  dapat  merubah  nilai slump beton tersebut namun belum mencapai nilai yang direncanakan yaitu 18±2.
Berikut  ini  adalah  gambar  perbandingan  grafik  beton C50 slump bleeding dengan beton yang sudah ditambah dengan admixture 0,05%:
Gambar 1 Grafik Slump Bleeding vs Penambahan Admixture 0,05% Mutu Beton C50
Dari  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  penambahan admixture dengan  dosis  0,05%  dari  sementitius  pada beton  yang bleeding mutu  C50  dapat  merubah  nilai slump beton tersebut namun belum mencapai nilai y  ang direncanakan yaitu 18±2. Selanjutnya  dilakukan  kembali  metode trial  and  error yang  ke  2  yaitu  pengujian  dengan  penambahan  dosis 0,1% admixture terhadap beton yang bleeding.
Data  berikut  berasal  dari  tabel  1  nilai slump  bleeding dengan penambahan dosis admixture 0,1%:
Tabel 1 Perbandingan Nilai Slump Dengan Penambahan 0,1% Admixture
No Kode Beton Waktu (Menit) Nilai Slump Jatuh bleedin g (cm) Nilai Slump Flow bleedin g (cm) Nilai Slump Jatuh + 0,1% admixtur e (cm) Nilai Slump Flow + 0,1% admixtur e (cm) 1 C40 0 27 65 21 35 60 28 64 20
33
120 28 63 18 33 2 C50 0 24 77 22 57 60 25 75 20
42
120 25 74 18 42
Dari  tabel  4  didapatkan  nilai  slump  dengan penambahan  0,1%  Admixture  pada  mutu  beton  C40 berturut-turut yaitu 21, 20, 18 Mpa, dan pada mutu beton C50 berturut-turut yaitu 22, 20, dan 18 Mpa, pada dosis ini  sudah  mencapai  nilai  slump target  yang diharapkan yaitu  18  ±  2.  Berikut  ini  adalah  gambar  perbandingan grafik  beton  C40  slump  bleeding  dengan  beton  yang sudah ditambah dengan admixture 0,1%:
Gambar 2 Grafik Slump Bleeding vs Penambahan 0,1% Admixture Mutu Beton C40
Dari  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  penambahan admixture  dengan  dosis  0,1%  dari  sementitius  pada beton  yang  bleeding  dapat  merubah  beton  tersebut menjadi nilai slump yang direncanakan yaitu 18±2.
Berikut  ini  adalah  gambar  perbandingan  grafik  beton C50 slump bleeding dengan beton yang sudah ditambah dengan admixture 0,1%:

## Gambar 4 Grafik Slump Bleeding vs Penambahan 0,1 % Admixture Mutu Beton C50
Dari  gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  penambahan admixture  dengan  dosis  0,1%  dari  sementitius  pada beton  yang  bleeding  dapat  merubah  beton  tersebut menjadi  nilai  slump  yang  direncanakan  yaitu  18±2.
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 2Agustus 2023 81 – 87
Dilakukan percobaan metode trial and error ke 3 dengan penambahan 0,2% admixture pada beton yang bleeding.
Data  berikut  berasal  dari  tabel  1  nilai  slump  bleeding dengan penambahan dosis admixture 0,2%:
Tabel 5 Perbandingan Nilai Slump Dengan Penambahan 0,2% Admixture
No Kode Beton Waktu (Menit) Nilai Slump Jatuh bleedi ng (cm) Nilai Slump Flow bleedi ng (cm) Nilai Slump Jatuh + 0,2% admixt ure (cm) Nilai Slump Flow + 0,2% admixt ure (cm) 1 C40
0 28 64 20 36 60 29 63 18 34
120 29 62 17 31 2 C50 0 26 76 21 55 60
28 75 19
53 120 28 74 18 51
Dari  tabel  4.5  didapatkan  nilai  slump  dengan penambahan  0,2%  Admixture  pada  mutu  beton  C40 berturut-turut yaitu 20, 18, 17 Mpa, dan pada mutu beton C50 berturut-turut yaitu 21, 19, dan 18 Mpa, pada dosis ini  sudah  mencapai  nilai  slump target  yang diharapkan yaitu 18 ± 2.
Berikut  ini  adalah  gambar  perbandingan  grafik  beton C40 slump bleeding dengan beton yang sudah ditambah dengan admixture 0,2%:
Gambar 5 Grafik Slump Bleeding vs Penambahan 0,2% Admixture Mutu Beton C40
Dari  gambar  5  dapat  dilihat  bahwa  penambahan admixture  dengan  dosis  0,2%  dari  sementitius  pada beton  yang  bleeding  dapat  merubah  beton  tersebut menjadi nilai slump yang direncanakan yaitu 18±2.
Berikut  ini  adalah  gambar  perbandingan  grafik  beton C50 slump bleeding dengan beton yang sudah ditambah dengan admixture 0,2%:

## Gambar 6 Grafik Slump Bleeding vs Penambahan Admixture Mutu Beton C50
Dari  gambar  6  dapat  dilihat  bahwa  penambahan admixture  dengan  dosis  0,2%  dari  sementitius  pada beton  yang  bleeding  dapat  merubah  beton  tersebut menjadi nilai slump yang direncanakan yaitu 18±2.
5. Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  penambahan admixture terhadap  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan. Pengujian dilakukan pada benda uji umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari.
Langkah pengujian kuat tekan beton dilakukan sebagai berikut:
1. Melakukan trial  mix untuk  kondisi  beton  C40  dan C50 dengan kondisi beton bleeding
2. Memasukkan  adukan  beton  pada  molding/cetakan benda uji berbentuk kubus 15 x 15 x 15 cm
3. Meletakkan molding yang telah diisi dengan adukan beton diatas meja getar
4. Menyalakan  meja  getar  hingga  dipastikan  semua bagian telah terisi secara merata
5. Menambahkan adukan beton apabila belum
mencapai penuh 6. Meratakan  bagian atas adukan  beton apabila  belum mencapai penuh
7. Meletakkan  molding  berisi  adukan  beton  pada tempat yang talah disediakan
8. Melepas benda uji dari molding setelah 24 jam
9. Menguji  kuat  tekan  benda  uji  pada  umur  3  hari,  7 hari, 14 hari, dan 28 hari
10. Mengulangi pengujian untuk kondisi beton:
a. Beton bleeding C40 + admixture 0,1% b. Beton bleeding C50 + admixture 0,1%
Hasil  pengujian  berikut  dari  pengumpulan  data  pada tabel 2 nilai kuat tekan beton bleeding:
Tabel 2 Kuat Tekan Beton Bleeding vs Penambahan Admixture 0,1%
Mutu Beton C40 No Umur Uji Kuat Tekan Beton C40 (Mpa) Beton Bleeding Beton Bleeding + admixture 0,1% 1 3 hari 20,34 20,73 30,16 31,25 21,12 32,34 2 7 hari 28,32 29,03 40,25 40,82 29,74 41,40 3 14 hari 33,23 32,72 43,73 44,14 32,21 44,55 4 28 hari 33,11 33,59 46,27 45,79 34,07 45,32
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 2Agustus 2023 81 – 87
Dari tabel 6 didapatkan rata-rata nilai kuat tekan dengan penambahan  0,1%  Admixture  pada  mutu  beton  C40 berturut-turut  yaitu  31,25  ;  40,82  ;  44,14  ;  45,79 Mpa, kuat tekan target pada mutu beton C40 sudah memenuhi target yaitu ≥40 Mpa setelah umur beton 7 hari.Berikut adalah gambar grafik batang kuat tekan beton C40 beton bleeding dan beton yang ditambah dengan admixture.

## Gambar 3 Tabel Kuat Tekan Beton Mutu Beton C40
Dari  gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  dengan  adanya penambahan 0,1% admixture dapat membuat kuat tekan beton yang tidak sesuai rencana mutu beton C40 menjadi sesuai spek yang ditentukan yaitu mutu beton >40 Mpa.
Tabel 7 Kuat Tekan Beton Bleeding vs Penambahan Admixture 0,1%
Mutu Beton C50 No Umur Uji Kuat Tekan Beton C50 (Mpa) Beton Bleeding Beton Bleeding + admixture 0,1% 1 3 hari 30,23 30,94 40,21 41,37 31,65 42,54 2 7 hari 32,32 32,84
50,43
50,99 33,37 51,55 3 14 hari 33,43 33,32 57,56 58,15 33,21 58,75 4 28 hari 34,24 34,67 58,97 59,14 35,11 59,32
Dari tabel 7 didapatkan rata-rata nilai kuat tekan dengan penambahan  0,1%  Admixture  pada  mutu  beton  C50 berturut-turut  yaitu  41,37  ;  50,99  ;  58,15  ;  59,14 Mpa, kuat tekan target pada mutu beton C50 sudah memenuhi target yaitu ≥50 Mpa setelah umur beton 7 hari.
Berikut  adalah  gambar  grafik  batang  kuat  tekan  beton C50  beton  bleeding  dan  beton  yang  ditambah  dengan admixture.
Gambar 4 Tabel Kuat Tekan Beton Mutu C50
Dari  gambar  8  dapat  dilihat  bahwa  dengan  adanya penambahan 0,1% admixture dapat membuat kuat tekan beton yang tidak sesuai rencana mutu beton C50 menjadi sesuai spek yang ditentukan yaitu mutu beton >50 Mpa.
6. Biaya dan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Perbaikan di Batching Plant
Tabel 8 Biaya Perbaikan di Batching Plant No Uraian Satuan Jarak Terjauh 20 km Harga 1 Semen kg Rp169,168 2 Pasir m3 Rp86,100 3 Solar L Rp1,110,000 4 Upah Pekerja Jam Rp80,625 5 Tol Ls Rp50,000 Total Biaya (7m3) Rp1,495,893 Total Biaya (1m3) Rp213,699 Total Biaya Terhadap Volume Bleeding Tahun 2022 Rp65,605,593
Dari  tabel  8  dapat  dilihat  total  biaya  yang  dikeluarkan untuk  perbaikan  beton  1  truk  mixer  di  batching  plant yaitu  sebesar  Rp.  1.495.893.  Dengan  total  volume bleeding di tahun 2022 yaitu sebesar 307 m 3 maka total pengeluaran biaya repair di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 65.605.593.
Tabel 3 Biaya Penggunaan Admixture No Uraian Satuan Harga 1 Admixture WB-RPA kg Rp247,520 Total Biaya (7m3) Rp247,520 Total Biaya (1m3) Rp35,360 Total Biaya Terhadap Volume Bleeding Tahun 2022 Rp10,855,520
Dari  tabel  9  dapat  dilihat  total  biaya  yang  dikeluarkan  untuk pembuatan admixture untuk 1 truk mixer  yaitu sebesar Rp. 247.520. Dengan  total  pengeluaran  biaya  di  tahun  2022  yaitu  sebesar  Rp. 10.855.520.
Tabel 4 Perbandingan Waktu Repair di Batching Plant vs Penambahan Admixture di Lapangan No Aktivitas Waktu (menit) Repair di Batching Plant Penggunaan Admixture 1 Perjalanan dari lapangan ke batching plant 90 2 Manufer kendaraan 5 3 Repair Beton di Batching Plant 15 4 Pengecekan beton sebelum ke lapangan 10
5 Perjalanan dari batching plant ke lapangan 90 6 Pengecekan slump di lapangan 5
7 Penambahan Admixture 5 8 Pengecekan setelah ditambah Admixture 5 Total Waktu 215 10
Dari  tabel  10  dapat  dilihat  bahwa  waktu  yang diperlukan  untuk repair beton  di  batching  plant memerlukan  waktu  215  menit  sedangkan  penambahan admixture di  lokasi  pengecoran  hanya  memerlukan waktu  10  menit  untuk  membuat  beton  homogen kembali.
Journal of Applied Mechanical Engineering and Renewable Energy (JAMERE) Vol. 3 No. 2Agustus 2023 81 – 87
3.2 Pembahasan
Setelah melakukan pengolahan data dengan metode trial  and  error,  dari  3  kali  percobaan  penambahan admixture  pada  beton  bleeding  dengan  dosis  0,05%, 0,1%,  dan  0,2%  admixture  dari  total  sementitius  yang dapat  merubah  beton  yang  bleeding  menjadi  beton homogen yaitu dosis 0,1% dan 0,2%, dengan nilai slump yang  tidak  sesuai  rencana  18±2    menjadi  nilai  slump yang  sesuai  rencana  yaitu  kisaran  nilai  slump  17  –  18 cm.
Hasil  kuat  tekan  pada  umur  28  hari  pada  beton bleeding yaitu sebesar 33,59 Mpa untuk mutu beton C40 dan 34,67 Mpa untuk mutu beton C50. Peningkatan kuat tekan  secara  drastis  setelah  diberikan  penambahan admixture  0,1%  dan  0,2%  dengan  masing-masing  kuat tekan  pada  umur  28  hari  yaitu  45,79  Mpa  untuk  mutu beton C40 dan 59,14 Mpa untuk mutu beton C50 dimana nilai  kuat  tekan  ini  sudah  mencapai  kuat  tekan  yang disyaratkan.
Total biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan beton 1  truk  mixer  di  batching  plant  yaitu  sebesar  Rp. 1.495.893. Dengan total volume bleeding di tahun 2022 yaitu  sebesar  307  m3  maka  total  pengeluaran  biaya repair  di  tahun  2022  yaitu  sebesar  Rp.  65.605.593. Sedangkan  untuk  pembuatan  admixture  untuk  1  truk mixer  yaitu  sebesari  Rp.  247.520.  Dengan  total pengeluaran  biaya  di  tahun  2022  yaitu  sebesar  Rp. 10.855.520.  Sehingga  mampu  melakukan  effisiensi sebesar  Rp.  54.750.073  atau  setara  dengan  83,45%. Waktu  yang  diperlukan  untuk  repair  beton  di  batching plant  memerlukan  waktu  215  menit  sedangkan penambahan  admixture  di  lokasi  pengecoran  hanya memerlukan  waktu  10  menit  untuk  membuat  beton homogen  kembali.  Sehingga  mampu  melakukan effisiensi  waktu  sebesar  205  menit  atau  setara  dengan effisiensi 95,34%

## 4.   Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Performa  beton  setelah  ditambahkan admixture dinilai  dapat  meningkatkan  nilai slump dan  kuat tekan  beton  dengan  dosis  yang  tepat  yaitu  antara 0,1% dan 0,2%. Dari segi nilai slump beton dengan rencana  nilai  18±2,  setelah  beton bleeding dengan nilai slump 25  –  28  cm  ditambahkan  dengan admixture 0,1%  dan  0,2%  menjadi  17-18  cm  yang artinya beton sudah sesuai dengan spesifikasi.
2. Dengan  penggunaan admixture ini  dapat  mengatasi beton  yang bleeding di  lapangan  tanpa  harus mengembalikan beton ke batcing plant, hanya cukup menambahkan  0,1%  -  0,2% admixture kedalam beton yang bleeding .
3. Dengan adanya admixture ini dapat  menekan  biaya sebesar  Rp.  54.750.073  atau  setara  dengan  83,45% dari total volume bleeding sebesar 307 m 3 pada tahun 2022.
4. Waktu  yang dibutuhkan untuk melakukan repair di batching  plant  yaitu  215  menit  sedangkan  waktu yang dibutuhkan untuk sekali perbaikan beton yang bleeding di lokasi pengecoran dengan menggunakan admixture yaitu  10  menit,  hal  ini  memberikan efisiensi waktu sebesar 205 menit atau setara dengan effisiensi waktu 95,34%.
5. Penambahan admixture dapat  merubah  beton  yang bleeding menjadi  beton  homogen  yaitu  dosis  0,1% dan  0,2%,  dengan  nilai slump yang  tidak  sesuai rencana  18±2    menjadi  nilai slump yang  sesuai rencana  yaitu  kisaran  nilai slump 17  –  18  cm. Peningkatan  kuat  tekan  secara  drastis  setelah diberikan  penambahan admixture 0,1%  dan  0,2% dengan masing-masing kuat tekan pada umur 28 hari yaitu  45,79  Mpa  untuk  mutu  beton  C40  dan  59,14 Mpa untuk mutu beton C50 dimana nilai kuat tekan ini sudah mencapai kuat tekan yang disyaratkan.

## Daftar Rujukan
[1]. Aprilianti, S., & Nadia. (2012). Analisis Pengaruh Beton Dengan Bahan  Admixturenaphtalene  Dan  Polycarboxilate  Terhadap Kuat  Tekan  Beton  Normal.  Jurnal  Teknik  Sipil  Universitas Muhammadiyah Jakarta, 3(2), 33–40.
[2]. ASTM C260. (2006). Standard Specification for Air-Entraining Admixtures  for  Concrete.  American  Society  for  Testing  and Materials
[3]. ASTM  Committee  C09.27.  (2014).  ASTM  C989/C989M-14 Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars. In Annual Book of ASTM Standards Volume 04.02
[4]. Badan Standardisasi Nasional Indonesia. (2002). SNI 03-6827- 2002  Metode  Pengujian  Waktu  Ikat  Awal  Semen  Portland dengan  Menggunakan  Alat  Vicat  untuk  Pekerjaan  Sipil.  Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 6827.
[5]. Badan  Standardisasi  Nasional  Indonesia.  (2008).  SNI  1972 : 2008 Cara Uji Slump Beton. Badan Standar Nasional, 1–5.
[6]. Mahendra,  H.  Y.,  Nurtanto,  D.,  &  Wiswamitra,  K.  A.  (2021). Pengaruh  Penambahan  Viscosity  Modifying  Admixture Terhadap Sifat Mekanik Beton Geopolimer SCC. Siklus : Jurnal Teknik Sipil, 7(1), 62–70.
[7]. Mulyono,  T. (2016). Analisis Kuat Tekan Beton dengan Bahan Tambah.  Pengaruh    Jumlah  Semen  Dan  Fas  Terhadap  Kuat Tekan Beton Dengan Agregat Yang Berasal Dari Sungai, 17(2), 205–218.
[8]. Perkotaan, S. P. G. U. J. (1992). Direktorat Jenderal Bina Marga. Direktorat Pembinaan Jalan Kota, 7–11.
[9]. Putra Nauly, S., Djaya Mungok, C., &  Handalan, C. P. (2016). Studi Eksperimental Pengaruh Penambahan Admixture Betonmix  Dengan  Menggunakan  Semen  Ppc  Terhadap  Kuat Tekan Beton. Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, 1(1), 1–17.
[10]. S.  I  Gusti  Made,  A.  Ni  Kadek,  K.  I.  G.  S.  (2017).  Pengaruh Penambahan  Admixture  Adhesive  Manufacturer  78  (  Am  78  ) Terhadap. 9(2), 1–12.